512 
piedra y pasada por tamiz. Quitando de esta manera las sustancias ter- 
reas y silíceas, ó que puedan ser atacadas con más facilidad, queda la paja 
privada de sus materias colorantes, que se disuelven dejándola sumerjida 
en agua caliente, é hirviéndola en seguida por espacio de cinco ó seis 
horas con una disolución de sosa cáustica á lo 0 Beaumé, en la proporción 
de 315 litros de líquido para 46 kilogramos de paja seca; terminado el 
lavado con agua se vuelve á tratar la masa con ácido sulfúrico dilatado 
en cantidad de agua treinta veces mayor, se hierve por espacio de otras 
dos horas, y se echa sobre el residuo cloruro de cal líquido no lavado 
y que haya servido ya para blanquear una vez. Al cabo de veintiocho 
horas, durante las cuales se echa de cuando en cuando la disolución 
sulfúrica para desprender el cloro del cloruro, se lava con agua caliente, 
se recuece nuevamente la paja ya apurada en sosa cáustica, que marque 
I o , y se obtiene por último un producto blanco, que llena todas las 
condiciones que se exijen para la pasta del papel. 
Editor responsable, RicakIm) Rciz. 
